STEßEUM HIRSUTUM FR. 



Tafel XYIII. 



De 



'er durch Stereuin hirsutum veranlasste Zersetzungsprocess ist un,c;emein hilufig und durch die 

 auffilllige Färbung, die im Holze hierbei auftritt, höchst interessant. Stets von den Aesten ausgehend, ver- 

 breitet sieh die Zersetzung zunächst in der Regel in gewissen Jahrringszonen, die hierdurch eine dunkel- 

 braune Färbung erhalten. Das demnach in der Spaltfläche braun gestreifte Holz lässt im Querschnitt 

 braune Mondringe erkennen, die aber nicht die Breite eines einzelnen, sondern in der Regel einer Mehrzahl 

 von Jahresringen einnehmen. Die Mitte des braunen Mantels verfärbt sieh im weiteren Verlaufe der Zer- 

 setzung entweder gelb oder sofort schneeweiss, so dass auf der Spaltfläche theils weisse, theils gelbe Längs- 

 streifen erscheinen, die beiderseits von dunkelbraunen Zonen (Bändern) eingefasst sind (Fig. 1. 3). („Gelb- 

 und weisspfeifiges Holz".) 



Im Querschnitt ei-scheinen sie als weisse, peripherisch geordnete Flecke („Fliegenäste"), die durch 

 seitliche Verbreitung zu geschlossenen Ringen sich umgestalten. Häufig wird aber die ganze Holzmasse, 

 insbesondere zuerst der innerste Kern in eine aus weissen und gelben Theilen zusammengesetzte Masse 

 umgewandelt (Fig. 2), die schliesslich fast ganz und gar in eine weisse Mycelmasse sich verwandelt. Wenn 

 Aeste durch Unterdrückung abgestorben sind, so entwickelt sich der Pilz sehr oft in dem ganzen Holzkörper 

 und färbt denselben gelblich (Fig. 1 e, Fig. 2 f, Fig. 3 c). Es tritt hierbei der Pilz als Erzeuger einer 

 Art von Eichensplintfäule (Fig. 3 c) auf, und fungirt dabei allerdings wohl vorwiegend als Saprophyt. 

 Hohlräume oder eingewachsene alte zersetzte Aststutzen verwandeln sich bei diesem Zersetzungs- 

 processe sehr oft in eine weisse Pilzmasse (Fig. 3 e), ähnlieh den Mycelköi-pern , welche durch Polyporas 

 sulphureus erzeugt werden, verschieden davon durch eine rein weisse, der Kreide ähnliche Farbe und durch 

 die äusserst zarten, reich verästelten Pilzfäden, die um das Vielfache dünner sind, als die Mycelfäden des 

 Polyporus sulphureus. Zuweilen verbreitet sich von faulen Aesten aus die Zersetzung nicht in der vor- 

 besprochenen Form, sondern gleiehmässig durch die ganze Holzmasse in der Fig. 4 dargestellten Weise. 

 Es ist hierbei als besonders charakteristisch zu bezeichnen, dass zunächst die grossen Markstrahlen zei-stört 

 werden und an deren Stelle weisses Pilzmycel tritt (Fig. 4 b). 



Im weiteren Verlaufe der Zersetzung tritt auch an Stelle der kleinen Markstrahlen Mycel, und zahl- 

 reiche mit Mycel ausgefüllte Höhlungen bilden sich daneben , so dass zuletzt fast das ganze Holz in eine 

 schneeweisse Pilzmasse umgewandelt wird. Ich habe nur denjenigen Zersetzungszustand, welcher Fig. 1 e 

 und Fig. 3 c durch gleiehmässig gelbe Färbung charakterisirt ist, in Bezug auf seine chemische Zusammen- 

 setzung prüfen lassen. Es besass die genommene Probe ein specifisches Trockengewicht von 0,34. 



Das Mycelium des Parasiten ist anfänglich sehr dünnwandig, aber theilweisc aus sehr dicken 

 Hyphen bestehend (Fig. 8 e), denen dünnere Fäden entspringen. P'rstere sind oft gelblich gefärbt und auf 



K. Ilartijj, Zf^rsetzrnigKerschoiimnprftn. 17 



